Industria é invenciones (1898-01-08 00:00:00), página 3

SUMARIO

Propiedades físicas del bronce de aluminio. — Taller de construcción de máquinas de D. Joaquín Torres (Ilustrado, fig. 2). — Relevo en el ministerio de Fomento. — Clases de máquinas de vapor en las marcas en Bolivia. — Exposición española en Berlín. — El aire comprimido y la electricidad en los talleres. — Bibliografía. REVISTA DE LA INDUSTRIA. — Lámpara eléctrica artística. — Teléfono para los buques de guerra. — Distribución eléctrica en Granada y su importancia. — Distribución de fuerza eléctrica en la provincia de Santander. — Nuevo acumulador. — El telegrafo en Inglaterra. — NOTICIAS Y ANUNCIOS. — El ingeniero de minas. — Algas á Cuevas. — Salto de agua notable. — Falsificación poco conocida de la leche. — Norwegian Mica Company. — Subasta. — REGISTRO DE PATENTES: Pagos de anualidad. — Patentes canceladas.

PROPIEDADES FÍSICAS del bronce de aluminio (1)

Toman este nombre las aleaciones que se componen solamente de cobre y de aluminio, hallándose este último metal á lo más en la proporción del 12 por 100: más allá la aleación es muy dura y quebradiza y su uso es imposible en la práctica. Al parecer la que contiene un 10 por 100 de aluminio es un compuesto definido, que presenta propiedades notables de resistencia y de maleabilidad. Prueba que hay verdadera combinación, el que cuando se añade el 10 por 100 de aluminio al cobre fundido, hay un gran desprendimiento de calor y el baño metálico llega á adquirir el color blanco deslumbrante. Esta operación debe hacerse en crisoles de carbón para que no sean atacados por el aluminio y el baño se le proteje poniendo en su superficie una capa de criolita.

En el siguiente cuadro, formado con bronces de diferente procedencia, se ve que sus propiedades físicas, no sólo varían según sea su composición y procedencia, sino que también hasta en brones de distinta. Esto es debido á la dificultad de obtener brones bien homogéneos y á las diferentes impurezas que contienen.

    En cien partes de bronce aluminio
    Aluminio.
    Cobre.
    Color.
    Densidad.
    Resistencia á la tracción ó resistencia á la rotura en kgs. por milímetro cuadrado
    Alargamiento á la rotura por 100.

    (2)
    (3)
    (2)
    (3)

    0
    100

    Rojosacoce

    máximo

    2
    98

    Amarillo amarillo

    máximo

    2'35
    97'65

    Amarillo amarillo

    30'5
    5'5
    27'3

    6'5
    93'5

    38'70

    25'5

    7
    92'5

    40'7

    23

    7'5
    92'5

    30'9

    23

    8
    92

    46'3

    48'1

    8
    92

    45

    45'7

    8
    92

    46'6

    30'5

    8'5
    91'5

    48

    37'8

    8'5
    91'5

    30'2

    11

    9
    91

    50'8

    32'9

    9
    91

    51'6

    39'2

    9
    91

    33'7

    4

    9'5
    90'5

    52'2

    23'5

    9'5
    90'5

    56

    16'1

    10
    90
    Amarillo de oro.

    7'7
    42
    5'5

    10
    90

    62'1

    10'5

    10
    90

    57'4

    16'6

    10
    90

    53'3

    20'1

    10
    90

    53'3

    18'5

    10'5
    89'5

    63'8

    6'8

    10'5
    89'5

    59

    12

    12
    88
    Amarillo parecido al latón.

(1) Véase mi obra: Nuevos usos del metal aluminio para otras aleaciones.
(2) Resultados obtenidos por M. Hérault en las experiencias hechas con brones obtenidos en Froges y en Schaffouse.
(3) Resultados de las experiencias de M. Minet.

Cuando la cantidad de aluminio pasa del 5 por 100, la aleación presenta la propiedad de ser poco alterable á la acción de los gases atmosféricos. En el aire, conserva su brillantez durante muchos años, al mismo tiempo que su dureza le deja menos rayable y le permite conservar su pulimento. Esta propiedad y su hermoso color de oro, hace que se le emplee mucho en orfebrería.

El coeficiente de frotamiento del bronce aluminio es pequeño, lo que le hace muy á propósito para cojinetes; es menor que el de las aleaciones empleadas hasta hoy, según ha encontrado M. Self. A pesar de esta buena cualidad, este experimentador ha visto que las piezas de bronce-aluminio tenían tendencia á calentarse y que se gastaban más. Hay que temer que en el caso de cargas mayores tengan tendencia á laminarse, lo que aumentaría mucho el frotamiento. Con mucha razón, dice M. A. Spiral en un trabajo presentado el año pasado á la Société des Ingenieurs Civils, que vale la pena que se estudie á fondo esta interesantísima cuestión.

Las aleaciones de cobre y aluminio varían del amarillo anaranjado al blanco amarillento, siendo más amarillo y luego más blanco á medida que tienen más proporción de aluminio. Ya hemos visto que el bronce al 12 por 100 de aluminio, tiene un color amarillo de latón, y que al 10 por 100 es el color de oro franco.

El aluminio aumenta en grandes proporciones la dureza y la resistencia del cobre á los esfuerzos de tracción, como puede verse en el cuadro que hemos expuesto. A la proporción del 9 por 100 de aluminio la aleación se parece desde este punto de vista á los mejores aceros fundidos (1).

La resistencia á la compresión, dice M. A. Spiral, puede compararse á la de los aceros; y respecto á la resistencia, á la flexión, según algunas experiencias practicadas al efecto, pasa, pero mucho, á la del hierro.

En los cuadros que exponemos sobre las aleaciones y bronce aluminio, el alargamiento por ciento cambia según la cantidad de aluminio que tienen. El máximo es cuando sólo tiene 2 ó 3 por 100. Después del 10 por 100 es casi nulo.

El laminado ó repicado, ó simplemente comprimiéndolo, aumenta, pero mucho, la resistencia á la rotura del bronce aluminio. Experiencias hechas con bronce al 10 por 100 de aluminio han dado después del laminado, según dice M. Spiral:

Límite de elasticidad... 50 ó 56 Kg. por milímetro cuadrado.
Resistencia á la tracción... 72 á 80 kg. por milímetro cuadrado.
La contracción ha pasado de 20 por 100 á 40 por 100.

Los brones de aluminio se trabajan bien, es decir, sin gran dificultad, cuando la proporción de aluminio no pasa del 10 por 100.

Después de esta proporción, las aleaciones pueden forjarse al rojo. Del 10 al 6 por 100 puede verificarse hasta la temperatura de 300°, pero en las inferiores al 6 por 100 puede tener lugar á todas las temperaturas, pero es preferible, según M. Spiral, verificar algunas caldas.

Dice este señor que para el laminado y la hilera puede operarse al rojo, para brones que tengan menos del 8 por 100 de aluminio; no obstante, las planchas tienen tendencia á volverse hojosas. Más allá del 8 por